( i645 ) 



L'acide borique a t dos par diffrence. Il est probable que l'anti- 

 moine est l'tat d'acide antirnonieux; le fer est l'tat de peroxyde. 



En considrant la silice, l'oxyde de plomb, l'acide borique et la soude 

 comme constituant le fondant, j'ai tabli la synthse qui suit (i); c'est elle 

 qui m'a donn la base de la composition calcule qui s'accorde assez bien 

 avec les rsultats de l'analyse. 



Fondant aux gris 84 Le fondant se compose de: 



Carbonate de zinc hydrat 4 Sable d'tampes 22 



Hydrate d'oxyde de fer. ...... . 8 Borax fondu 11 



Antimoniate acide de potasse 4 Minium 66 



100 99 



On obtient, d'aprs de nouveaux essais que je viens de faire, une couleur 

 prfrable sous tous les rapports en prenant : 



Fondant dit aux gris 88, 02 \ 



Fleurs de zinc 3, 52 f 



Hydrate d'oxyde de fer 7,04 l * 



Antimoniate acide de potasse. . . i , 42 / 



Ces matires sont bien tritures, puis fondues deux fois un feu assez vif; 

 le produit de la fusion est une masse qu'on coule sur une pelle de fer; il a, en 

 morceaux, l'aspect du verre bouteille; tritur, il devient jaune ple. 



Je prpare moi-mme la fleur de zinc , en calcinant du zinc du com- 

 merce. Les dernires parties de calcination qui renferment un peu d'oxyde 

 de fer et sont lgrement jauntres peuvent fort bien servir. 



>i li'antimoniate provient de la dflagration de l'antimoine mtallique avec 

 3 parties de nitre : c'est l'antimoniate acide de potasse de M. Berzelius. Il est 

 bien lav l'eau froide. 



L'hydrate de peroxyde de fer provient de la dcomposition, par une 

 grande quantit d'eau are, du sulfate de protoxyde de fer : il se dpose 

 aprs un temps assez long une poudre brun-jaune qui contient de 27 28 

 pour 100 d'eau, quand elle a t prpare avec del couperose du commerce 

 prcipite par de l'eau de fontaine ; elle se dissout dans l'acide chlorhydrique , 

 et prcipite en brun par l'ammoniaque; le chlorure de barium ne fait natre 

 aucun dpt dans la dissolution. Ce ne peut tre un sous-sulfate. 



J'ai obtenu avec du sulfate pur, dcompos par de l'eau distille, un hy- 



(i) Trait des arts cramiques, tome l, page 570. C'est par erreur d'impression que les 

 doses d'oxyde de fer et d'antimoniate de potasse ont t interverties. 



